新技術・新製品セミナー～6種類のコアシェル型C18 クロマニックテクノロジーズ
カラムの酸性・塩基性・中性
長江徳和 塚本友康
化合物の保持・ピーク形状比 Email: info@chromanik.co.jp
較および耐久性を紹介する～
http://chromanik.co.jp

コアシェル型シリカの歴史
1967・1968年に基本特許は出願されている。

(1) J.J. Kirkland, F.A. Truszkowski, C.H. Dilks, and G.S. Engel, J.
Chromatogr., A 890, 3–13 (2000).
(2) J.J. Kirkland, T.J. Langlois, and J.J. DeStefano, Am. Lab. 39, 18–21 (2007).

2007年に微小粒子の製造法の特許が出願された。

二種類のコアシェル構造のシリカ粒子

モノレイヤー（単層）多孔質構造

マルチレイヤー（多層）多孔質層構造

市販されているコアシェルカラムと評価したカラム(赤字) Accucore C18 (T) Aeris PEPTIDE XB-C18
 Ascentis Express C18 (S) BIOShell
 Brownlee SPP C18
 BlueShell C18
 Capcell Core C18
 CORTECS C18 (W) COSMOCORE C18

 HALO C18
 Kinetex C18 (P) Meteoric Core C18
 NUCLEOSHELL C18
 PoroShell C18 EC (A) Raptor ARC18
 SpeedCore C18
 SunShell C18
 Ultra Core C18
 Coresep 100

標準試料の分離比較
Column:Company P C18, 2.6 μm 150 x 4.6 mm (26.1 Mpa, 30,800 plate )CompanyPC18264Company T C18, 2.6 μm 150 x 4.6 mm (22.7 Mpa, 31,600 plate)
26.1 MPa
113
Company W C18, 2.7 μm 150 x 4.6 mm (18.5 Mpa, 23,300 plate)
27Company A C18, 2.7 μm 150 x 4.6 mm (30.6 Mpa, 30,200 plate)
51k6=7.4
Company
TC18
Company S C18, 2.7 μm 150 x 4.6 mm (22.2 Mpa, 31,800 plate)
N6=31,600
6
3422.7 MPa
SunShell C18, 2.6 μm 150 x 4.6 mm (21.8 Mpa, 31,900 plate)
Mobile phase: CH3OH/H2O=75/25
7
1 2 k6=7.75
Company W C18 Flow rate: 1.0 mL/min
N6=23,300 46318.5 MPa
Temperature: 40 ºC
Sample: 1 = Uracil, 2 = Caffeine, 3 = Phenol, 4 = Butylbenzene
71 2 k6=9.0
5
5 = o-Terphenyl, 6 = Amylbenzene, 7 = Triphenylene
Company A C18
N6=30,200
7

k6=5.4N6=30,800

530244676SunShell C18
21.8 MPa 48

水素結合性30.6 MPa

52 k6=9.7
1 3 N6=31,800
2316456718202224

疎水性

立体選択性(Amylbenzene/Butylbenzen (Triphenylene/o-Terphenyl)
e)

0.48

1.54

1.20

0.35

1.56

1.50

Company W C18

0.38

1.591.32

Company A C180.42

1.571.25

Company S C18

0.441.60

1.31

SunShell C18

0.391.60

1.46

Company S C18 Company P C1822.2 MPa
Company T C18

k6=10.4
N6=31,90010121416
Retention time/min(Caffeine/Phenol)

ピリジンピークの比較
321Company P C18
Column:Company P C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Company T C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Company W C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
Company A C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
Company S C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
SunShell C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Mobile phase: CH3OH/H2O=30/70Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 40 ºC
Detection: UV@250nmSample: 1 = Uracil
2 = Pyridine
3 = Phenol

321Company T C18
3Company W C18

2132Company A C18

132Company S C18

123SunShell C18

1012345Retention time/min

678910111213

金属配位性化合物オキシンの比較
12TF=1.24

Company P C18
2Company T C18

1 TF=3.94
2

1

TF=1.56

Company W C182

1TF=2.07

Company A C18
21Company S C18

TF=2.04
2

1TF=1.2101234Retention time/min

5Column:Company P C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Company T C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Company W C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
Company A C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
Company S C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
SunShell C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Mobile phase: CH3CN/20mM H3PO4=10/90
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 40 ºC
Detection: UV@250nm
Sample: 1 = 8-Quinolinol (Oxine)
2 = Caffeine

SunShell C18

678910ギ酸ピークの比較
1
TF=1.47

TF=1.8632Company P C18Company T C1832

TF=1.79 1

TF=1.45

321Company W C18

12Company A C18
32TF=3.21

TF=1.460131Company S C18

132SunShell C18
23Retention time/min

456Column:
Company P C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Company T C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Company W C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
Company A C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
Company S C18, 2.7 mm 150 x 4.6 mm
SunShell C18, 2.6 mm 150 x 4.6 mm
Mobile phase: CH3CN/0.1% H3PO4=2/98
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 40 ºC
Detection: UV@210nm
Sample: 1 = Formic acid
2 = Acetic acid
3 = Propionic Acid標準試料の分離比較のまとめ
カラム圧
Pressurea

保持指数
Retentionb

理論段数
PlateC

ピリジン
Pyridine

オキシン
Oxine

ギ酸
Formic acid

Point

SunShell C18○21.810.4◎31,900◎◎◎

14Company S C18

○22.2

9.7

◎31,800△△×7

Company A C18×30.6

9.0◎30,200◎△◎

10Company W C18◎18.5

7.7×23,300×○△

6Company T C18○22.77.4◎31,600××△

6Company P C18△26.15.4◎30,800×◎◎10a. Mobile phase; methanol:water=75:25, 40 oC, 1mL/min, 150 x 4.6mm
b. Retention factor of amylbenzenec. Theoretical plate of amylbenzene◎: 3 point, ○: 2 point, △: 1 point, ×: 0 point他社コアシェル粒子の粒度分布
Coulter counter

Volume (%)

D90/D10=1.12Particle size (mm)

粒度分布
12aSunSehll C18 (2.54 μm)aAscentic Express C18 (2.52 μm)
aAccucore C18 (2.53 μm)aKinetex C18 (2.34 μm)
a
PoroShell C18 (2.34 μm)
Cortecs C18 (2.77 μm) a

Number/%1086420124Particle diameter/μm
a. 中位径*C18充填剤を600℃で8時間焼成し，アルキル基を焼き飛ばした後のコアシェル粒子をBeckman Coulter Multisizer 3 で測定しました。この測定値はオリジナルのコアシェル粒子の値とは異なります。

8物性値
炭素含有量
Carbonloading (%)

細孔容積
比表面積
Specific surface Pore volume aarea a (m2/g)
(mL)

細孔径
Pore diameter a(nm)

SunShell C18

7.3 (7)b125 (150)b0.261

8.34 (9)bCompany S C18

8.0133 (150)b0.278

8.20 (9)bCompany A C18

8.5 (8)b135 (130)b0.414

12.3 (12)bCompany T C18

8.8 (9)b130 (130)b0.273

8.39 (8)bCompany W C18

7.3 (6.6)b

113

0.264

9.32

Company P C18

4.9(12 effective)b102(200 effective)b0.237

9.25 (10)ba. C18充填剤を600℃で8時間焼成し，アルキル基を焼き飛ばした後のコアシェル粒子を測定しました。この測定値はオリジナルのコアシェル粒子の値より小さくなります。
b. カタログに記載されている値*全ての測定はクロマニックテクノロジーズ社内で行いました。

アミトリプチリンの負荷量比較 I
Mobile phase: Acetonitrile/20mM phosphate buffer pH7.0=(60:40)
Column dimension: 150 x 4.6 mm, Flow rate: 1.0 mL/min, Temp.: 40oC

CH3N
CH3

316000

1TF=1.18

24

SunShell C18(core shell)

14000

Theoretical plate

10000
8000
6000

100 times

SunShell C18
Company A C18
Sunniest C18 3um
Company P C18
Company T C18
Compnay W C18
Company S C18

TF=2.43

TF=3.212000

T C18(core shell)
W C18(core shell)

TF=3.170.01

Sunniest
C18 3μm(fully porous)
P C18(core shell)

TF=1.25

4000

00.001A C18(core shell)

TF=1.42

12000

0.1

110

S C18(core shell)

TF=4.38

Sample weight/μg0

理論段数はピークの高さの4.4%のピーク幅を用いる5シグマ法を用いました。

4.4%

12

3567
4Retention time/min

8910

Sample: 1=Uracil, 2=Propranolol,
3= Nortriptyline, 4=Amitriptylineアミトリプチリンの負荷量比較 IMobile phase: Acetonitrile/20mM phosphate buffer pH7.0=(60:40)
Column dimension: 150 x 4.6 mm, Flow rate: 1.0 mL/min, Temp.: 40oC
16000
14000

Theoretical plate

12000
10000
8000
6000

100 times

SunShell C18
Company A C18
Sunniest C18 3um
Company P C18
Company T C18
Compnay W C18
Company S C18

4000
2000
00.001

0.01

0.1

110

理論段数はピークの高さの4.4%のピーク幅を用いる5シグマ法を用いました。

4.4%

Sample weight/μg

Sample: 1=Uracil, 2=Propranolol,
3= Nortriptyline, 4=Amitriptylineアミトリプチリンの負荷量比較 IIMobile phase: Acetonitrile/10mM ammonium acetate pH6.8=(40:60)
Column dimension: 150 x 4.6 mm, Flow rate: 1.0 mL/min, Temp.: 40oC
14000
41

Theoretical plate

12000
10000
8000
6000

Sunshell C18
Company A C18
Company P C183230 times

TF=1.20

SunShell C18(core shell)

TF=1.89

A C18(core shell)

Company T C18
Company W C18
Company S C18

T C18(core shell)

TF=2.73

4000

W C18(core shell)

TF=3.122000
00.001P C18(core shell)

TF=2.61

S C18(core shell)

TF=3.24

0.01

0.1

1

100

Sample weight/μg

12

34

5

67

8

9

10

Retention time/min

理論段数はピークの高さの4.4%のピーク幅を用いる5シグマ法を用いました。

Sample: 1=Uracil, 2=Propranolol,3= Nortriptyline, 4=Amitriptyline
4.4%

アミトリプチリンの負荷量比較 III
Mobile phase: Acetonitrile/0.1% formic acid=(30:70)
Column dimension: 150 x 4.6 mm, Flow rate: 1.0 mL/min, Temp.: 40oC
4.5Company S C18

USP tailing factor

43.5

USP tailing factor

Company T C18

3.6

Company P C18
Company A C18

32.9

Company W C18
SunShell C18

2.4

2.57 times

1.8

2

1.3

1.5
10.00140.01

0.15 min

1Sample weight/μg
アセトニトリル/0.1%ギ酸移動相を用いるような，酸性でイオン強度の低い条件ではアミトリプチリンの負荷量は極端に低くなり，過負荷量では上図のようにテーリングを示すようになります。

6酸性条件での耐久性
Relative retention/%

100▲

▲

▲

▲8060

SunShell C18
Company S C18
Company W C18
Company T C18
Company P C18
Company A C18402000204060Time/h

80100120(加速試験）
Durable test condition
Column size: 50 x 2.1 mm
Mobile phase: CH3CN/1.0% TFA,
pH1=10/90
Flow rate: 0.4 mL/min
Temperature: 80 ºC

Measurement condition
Column size: 50 x 2.1 mm
Mobile phase: CH3CN/H2O=60/40
Flow rate: 0.4 mL/min
Temperature: 40 ºC
Sample: 1 = Uracil
2 = Butylbenzene

加速試験としてpH1で80℃の条件を用いました。疎水性試料のブチルベンゼンの保持が90％に減少することは，酸によりアルキル基が10％脱離することを意味しています。この10％のアルキル基の脱離でカラム劣化を判断しますとSunShell C18は他社のC18に比べ，2倍から10倍の耐久性を示しました。

Relative plate of butylbenzene/%

アルカリ性条件での耐久性
10080
SunShell C1860

Company S C18
Company P C1840

Company T C18
Company A C18

20001,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Elution volume/mL

Durable test condition
Column size: 50 x 2.1 mm
Mobile phase:
CH3OH/20mM Sodium
borate/10mM NaOH=30/21/49(pH10)
Flow rate: 0.4 mL/min
Temperature: 50 ºC
Measurement condition
Column size: 50 x 2.1 mm
Mobile phase: CH3OH/H2O=70/30
Flow rate: 0.4 mL/min
Temperature: 40 ºC
Sample: 1 = Butylbenzene

有機溶媒の濃度が30％と比較的低く，pH 10で50℃のアルカリ性条件での耐久性を比較しました。
アルカリ性条件下ではシリカが溶け出すため，カラムの入口側がへこみ，段数が低下します。

SunShell C18は他社C18の5倍から10倍の耐久性を示しました。

耐久性のまとめ酸性条件 pH 1 アルカリ性

pH 10

カタログに記載のpH 範囲◎◎

1.5 - 10Company S C18○(1/2)○(1/5)

2-9

Company W C18△(1/5)

not tested

2-8Company A C18△(1/10)△(1/10)2-9Company T C18△(1/10)△(1/10)1 - 11Company P C18△(1/10)△(1/10)

1.5 - 10

SunShell C18

まとめ コアシェルC18カラムも従来の全多孔性C18カラムと同様にメーカー間，ブランド間に保持やピーク形状に大きな差がある。
 カタログ値はあくまでも参考値であり，実際の測定値と大きくずれる場合がある。特に炭素含有量，比表面積や，使用ｐH範囲は要注意である。
 カラム圧は粒子径に依存し，カラム圧の高い充填剤は測定された粒子径も小さい値であった。
 SunShell C18は保持が大きく，酸性/塩基性・金属配位性化合物のピーク形状も良く，最も高い耐久性を示した。

クロマニック オープン10周年
特別キャンペーン
キャンペーン期間：2014年9月1日〜2015年4月30日
キャンペーン期間：2014年9月1日〜2015年4月30日
クロマニック逆相カラム1本(SunShell C18 5μm 以外)につき下記商品のどちらか一つ進呈

ホルダー

HEX 14mm

配管

2μmフィルター
オシネジ・PEEK
フェラル

SunShell RP Guard Filter
スターターキット(新オシネジ）＊（型番CBGAKN）

内径2mmから4.6mmの全ての固定相の逆相カラムで使用できます

孔径2μm C18結合ガラスフィルター（逆相ガードカラムとしても使用可）

SunShell RP Guard Filter
交換用C18フィルター5個（型番CBGAAC）＊CBGAKNは1/4インチのスパナ締めの配管になりますHPLC UHPLC Column
Core Shell Particle

SunShell C18 5 μm, 4.6x250mm
移動相：アセトニトリル/水=7/3
流速：1.0mL/min
カラム圧： 6.7 MPa
理論段数：40,000段以上５μｍのカラム圧で3μｍの性能を発揮！
全多孔性C18と同等な価格！ 是非お試しください！！
SunShell C18, 5 μm

内径(mm)
長さ(mm)
150
250

型 番CB3371
CB33813.0価 格¥84,000¥110,000

キャンペーン価格¥42,000¥55,000

型 番CB3471
CB34814.6
価 格¥84,000¥110,000

キャンペーン価格¥42,000¥55,000

株式会社 クロマニックテクノロジーズ

メモ1

メモ2